— 588 — 



Chimica. — Analisi termica di miscele binarie dei cloruri 

 di elementi monovalenti 0). Nota di C. Sandonnini e P. C. Au- 

 reggi, presentata dal Socio G. Ciamician. 



In questa Nota vengono esposti i risultati ottenuti esperimentando sei 

 nuove coppie tra i cloruri di litio, sodio potassio, rubidio, argento, tallio 

 (talloso), che fanno quindi parte della serie già iniziata, ed esposta in questi 

 Rendiconti da uno di noi ( 2 ). 



Dai singoli punti di fusione dei componenti, eccettuato il cloruro di 

 rubidio, venne già detto. Del cloruro di rubidio impiegato venne dosato il 

 contenuto in cloro, che fu trovato perfettamente in accordo col calcolato; 

 si potè così escludere un'eventuale presenza di cloruro potassico che avrebbe 

 sensibilmente aumentato la percentuale in cloro. 



Il punto di fusione del cloruro di rubidio è dato da Carnelley ( 3 ) a 

 710° e da Zemczuzny e Rambach ( 4 ) a 726°. Dalle curve di raffreddamento 

 il punto di solidificazione del nostro cloruro di rubidio risultò a 716°. 



1. Il sistema Li CI -TI CI. 



I due componenti sono completamente miscibili allo stato liquido. La 

 curva di cristallizzazione primaria discende dal punto di solidificazione del 

 cloruro di litio sino a 342°, ad un punto eutettico a circa 62 mol % di 

 cloruro talloso. Le durate eutettiche sono sufficientemente lunghe da rite- 

 nere che il cloruro di litio e il cloruro talloso non diano cristalli misti 

 in alcun rapporto. 



Vennero sempre impiegati dieci grammi di miscela (Tabella 1*, fig. 1). 



(*) Lavoro eseguito nel Laboratorio di Chimica generale della R. Università di Pa- 

 dova, diretto dal prof. G. Bruni. 



( s ) Questi Rendiconti, 20, 1° sera., 457. 758, 1911. 

 ( 2 J Journ. Cheni. Soc. 37, 1880. 

 H Zeit. f. an. Ch.. 65, 403, 1910. 



